— 174 — 



punto per concentrazioni superiori di fluoruro la curva di cristallizzazione 

 primaria sale ad un massimo a 601° che corrisponde a 50 mol. °/ 0 di fluo- 

 ruro. A concentrazioni più forti di fluoruro la curva ridiscende fino ad un 

 nuovo punto eutettico alla temperatura di 554° e alla concentrazione di 

 75 mol. °/o di PbPl 2 per salire lentamente fino a 570° e a 80 moL 0 / 0 ; a 

 questo punto si ha un visibilissimo gomito, e finalmente la curva di cristal- 

 lizzazione primaria sale rapidamente al punto di solidificazione del fluoruro 

 puro (tìg. 1, tabella I). 



Tabella I. 



Molecole % 

 di 



PbFl 2 



Temperature 

 di cristalliz. 

 primaria 



1» arresto 



Durate 

 per 30 gr. 

 in secondi 



2° arresto 



Durate 

 per 30 gr. 

 in secondi 



3" arresto 



Durate 

 per 30 gr. 

 in secondi 



0 



2,5 

 5 



7,5 

 10 

 20 

 80 

 40 

 45 

 50 

 55 

 60 

 70 

 75 

 77,5 

 80 

 85 

 90* 

 95* 

 100* 



495 



484 



477 



465 



eut. 



525 



570 



591 



597 



601 



597 



592 



566 



eut. 



568 



570 



630 



694 



758 



824 



453 

 454 

 454 

 454 

 452 

 451 

 425 



30 

 60 

 70 

 60 

 45 

 25 

 10 



553 

 554 

 554 

 556 

 554 



40 

 80 

 60 

 20 



570 



210 



570 



150 



567 



120 



566 



50 







Si accerta così l'esistenza di un composto fusibile senza decomposizione 

 e corrispondente al sale doppio PbCl 2 • PbFl 2 . È da notarsi che nella parte 

 del diagramma PbCl 8 — PbCU ■ PbPl, la temperatura di cristallizzazione 

 eutettica si abbassa notevolmente verso la concentrazione che spetta al sale 

 doppio forse in causa della esiguità della miscela eutettica insieme alla cat- 

 tiva conduttività del calore delle miscele, ma dalle durate di cristallizza- 

 zione si può dedurre che questi arresti non sono che arresti eutettici. 



Casi analoghi per miscele di sali, più che per leghe metalliche, sono 

 noti: così per esempio nel sistema PbCl 2 — PbO 0), e nel sistema 

 Rb 2 S0 4 — CaSO-4 ( 2 ). Già per miscele a 45 mol. % di fluoruro l'eutettico 

 si nota nella curva di raffreddamento con un debole rallentamento, d'altra 

 parte a 2,5 mol. % di PbFl 2 non è più visibile, quindi, per estrapolazione 



(*) Ruer, Zeitsch. f. anorg. Chemie, 49, pag. 365. 



C) H. Muller, N. Jahrbuch. f. Min. G. u. P. XXX Beilage Band, pag. 1. 



